( '067 ) 



ments o^',f\23 de séléniure de cuivre, renfermant environ la moitié du 

 sélénium qu'avait contenu le minéral. 



» Minévauoc associés. — J'ai eu l'occasion d'examiner des quantités con- 

 sidérables de minerais provenant de Cacheuta, et je n'y ai trouvé la pré- 

 sence d'aucune espèce minérale arséniée ou contenant de l'antimoine; on 

 y remarque aussi l'absence presque complète de matières sulfurées. La 

 gangue aussi, comme je viens de dire, est toujours argileuse, ocracée, et les 

 veines de séléniures ne s'y trouvent accompagnées que d'un peu de silicate, 

 de carbonate et d'oxyde noir de cuivre. Mais la substance la plus répandue 

 et qui s'y trouve mélangée tantôt avec la partie métallique des séléniures, 

 tantôt avec leur gangue argileuse, est du plomb carbonate terreux. Les 

 fragments do séléniures, qui à la simple vue paraissent tout à fait purs, d'un 

 gris métallique, presque compactes et homogènes, se trouvent souvent pé- 

 nétrés de carbonate de plomb, que l'acide acétique pur enlève au moyen 

 de la chaleur. La partie soluble dans cet acide varie de 10 à 16 pour 100 et 

 arrive quelquefois à 20 pour 100 du poids de minéral. 



» Analyse, composilion. — J'ai essayé plusieurs méthodes pour analyser ces 

 séléniures. Celle qui m'a donné la proportion de sélénium la plus exacte a 

 été par le chlore sec. Il est seulement quelquefois très-difficile d'éviter la 

 fusion du minéral pénétré d'oxyde de plomb avant que le sélénium soit en- 

 tièrement volatilisé. On obtient la totalité de plomb et d'argent en dissol- 

 vant ce minéral dans l'acide nitrique et versant (après avoir précipité l'ar- 

 gent par l'acide chlorhydrique employé en très-petit excès) d'abord de 

 l'acide sulfurique et ensuite de l'eau suffisamment alcoolisée. Quant au fer, 

 comme il se dissout dans l'acide, outre le fer appartenant aux séléniures, 

 une proportion notable d'hydrate faisant partie de la gangue, je ne consi- 

 dère comme combiné avec du sélénium que le fer volatilisé par le chlore. 



» Voici maintenant la composition des divers échantillons que j'ai ana- 

 lysés el que je range dans l'ordre suivant lequel ces minéraux se succèdent 

 en profondeur : a b c 



i^r" (^ ("3) ^ w' (5) 



Ai-gent 1.1,0] 20,85 9'^ 1(2) ^''^ 



Cuivre 1,8)^" 12,91 io,'2)^ ' i3,8o » 



Fer ^'^if \ '^''° ''^(c ^'^^ "'^^ 



Cobalt O17) ''2() 2,8) 1,97 « 



Plomb 43)5 6,80 37,1 21, 3o 59,80 



Sélénium 3o,o 22,40 3o,8 » 23, 60 



Carbonate de plomb. . » / /-o ,^ r i5,25 lo.qo 



■ 32,68 6,5 , „'•' 



Gangue argileuse » * 7j40 3,5o 



99,2 too,oo 98,4 98,6 



